ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
На другой день, несмотря на пониженіе температуры до 1 6° С. (ночью температура 
вѣроятно еще ниже), несмотря на присутствіе зародышеваго кристалла, изъ раствора не 
выпало ни одного новаго кристалла. Зародышевый же кристаллъ увеличился на едва 
замѣтную величину. 
На другой день выпало всего 0,732 гр. кристалликовъ NaC10 3 тетраэдрической 
Формы; t° 17° С. 
Подчиненными Формами служатъ {100}, {111}; весьма слабо развиты грани {ПО}; 
б. ч. едва замѣтны и появляются спорадически, а на миогихъ кристаллахъ онѣ даже отсут- 
ствуютъ. Любопытно, что грани подчинепнаго { 1 Т 1 } состоятъ изъ нѣсколышхъ граней, 
образующихъ ясные входящіе углы. 
Примѣрный подсчетъ далъ слѣд. числа: 
Кристаллическія Формы . . {111}, {lTl}, {100}; {111}, {lTl}, {ПО}, {100} 
Число экземпляровъ 12 13 
Кромѣ того былъ найденъ одинъ кристаллъ изъ первой группы, на которомъ были 
замѣчены двѣ грани тетраэдрическаго пентагональнаго додекаэдра. 
На слѣдующій день изъ раствора (отпошеніе NaC10 3 къ Na 2 S0 4 составляло 39,851 
па 5 гр. или 7,97 : 1) выпали мелкіе кристаллы въ количествѣ 0,777 гр. Температура 
17,3° С. Уд. в. раствора 1,4375. 
Кристаллы были настолько мелки, чго въ лупу трудно было определить Формы ихъ, 
хотя общій габитусъ иногда былъ тетраэдрическій. 
На слѣдующій день не было кристаллизаціи, хотя положенный зародышевый кри- 
сталлъ нисколько увеличился въ размѣрахъ. 
Еще сутки стоянія дали выдѣленіе трехъ кристалликовъ до 1 мм. въ поперечникѣ. 
Они имѣли третраэдрическій габитусъ: господствующая грани {lTl }, подчинены {ПО}; на 
двухъ кристаллахъ замѣчены были слабо развитый грани {111}. Зародышевый же кри- 
сталлъ, лежавшій, какъ оказалось, на {100}, представлялъ среднюю Форму {100} и {ПО}. 
Кромѣ того присутствовали грани {П1} и слабо развитыя (въ ограниченномъ числѣ) 
плоскости {210}; t° 19,5° С. 
Чрезъ сутки сразу образовалось множество мелкихъ (до 0,5 мм.) кристалликовъ 
тетраэдрическаго габитуса. Вѣсъ кристалловъ 1,314 гр.; t° 18° С. 
Отношеніе NaC10 3 къ Na 2 S0 4 до кристаллизаціи составляло 39,074 къ 5 или 
7,81:1. 
Мелкіе кристаллики большею частью представляли сростки, поэтому были образованы 
неправильно. Свободные же кристаллы принадлежали главнымъ образомъ къ двумъ 
группамъ. 
Зап. Фпз.-Мат. Отд. 
2 
